206 



Stabes werden also die jedesmaligen Verluste an Magne- 

 tismus immer kleiner, so dass zuletzt der Magnetstab bei 

 jedesmaliger Rückkehr zu einer bestimmten Temperatur 

 innerhalb der Glänzen der wiederholten Erwärmungen und 

 Erkältungen auch einen bestimmten Magnetismus wieder 

 annimmt. Dieser Magnetismus ist indess bei höherer Tem- 

 peratur kleiner" als bei niederer. 



Dieses letzte Resultat würde mit dem von Hrn. Duf oui 

 erhaltenen, wonach ein oft erkälteter und erwärmter Stab 

 innerhalb gewisser Glänzen gegen Temperaturveränderun- 

 gen unempfindlich ist, nicht ganz übereinstimmen. 



Es wurde sodann ein durch Ausglühen unmagnetisch 

 gemachter Stab in eine Röhre von Zinkblech eingelegt, in 

 derselben durch Hindurchleiten von Dampf auf 100° erhitzt, 

 und durch Hindurchschieben der Röhre durch die Magneti- 

 sirungsspirale magnetisirt. Die Röhre mit dem Stabe wurde, 

 während noch der Dampf hindurchströmte, vor dem Stahl- 

 spiegel aufgestellt, und der Magnetismus m i00 des Stabes 

 beobachtet. Nachher Hess man den Stab erkalten; bestimmte 

 seinen 31agnetismus m , erwärmte ihn von Neuem durch 

 Dampf und liess von Neuem erkalten. 



Dabei ergaben sich für verschiedene Stäbe die auf 

 einander folgend bei 100° und 0° beobachteten Magnetismen: 



Ml 00 WO M,oo m 



59,4 64,2 - 



67,8 81,8 65,6 79,6 

 128,5 142 — — 



Wurde nach Magnetisirung der erwärmten Stäbe ein 

 kalter Stab durch denselben Strom magnetisirt, so nahm er 

 stärkeren Magnetismus an, als jene. 



Aus den letzteren Versuchen folgt: 



X. Ein bei höherer Temperatur magnetisirter Stab ver- 

 liert beim Erkalten einen Theil seines Magnetismus. Durch 



